10 



bereits in 2 1 /, Stunden gediehen, wenn unter Anwendung der siedenden, gesät- 

 tigten Lösung von NH 4 C1 eine constante Temperatur von 114,2 ° C verwendet 

 wurde. Auch bei weiterer Steigerung der Temperatur nahm die Schnelligkeit 

 der Klärung zu, bis die beginnende stellenweise Verkohlung ein weiteres 

 Steigern unmöglich machte. — Zwei Stückchen Succinit, welche an einigen 

 Stellen zart blaue Farbentöne aufwiesen, wurden im Sandbade auf 100° C 

 erwärmt; nach erfolgter Abkühlung zeigte sich, daß bei dem einen diese 

 Färbung vollständig geschwunden, bei dem anderen jedoch in eine grünliche 

 dadurch übergegangen war, daß die kleinen, die Trübung erzeugenden Bläs- 

 chen sich gleichsam von der Oberfläche fort ins Innere, gegen die abblenden- 

 den, organischen Reste, zurückgezogen hatten, wie sich ähnliches vielfach 

 auch bei den Flohmringen der Braunschweiger Korallen beobachten läßt 1 ). 

 Nachdem die Richtigkeit und leichte Ausführbarkeit solcher Klärungen 

 sichergestellt war, wurde eine größere Zahl von Bernsteinstücken ausgewählt, 

 um an diesen genau den Verlauf dieses Vorganges und eine eventuelle Ab- 

 änderung von Gewicht, Eigenschwere und Volumen zu beobachten. Die 

 betreffenden Stücke wurden sämmtlich im Sandbade geklärt, einmal, weil sie 

 größer gewählt werden konnten, und andererseits, weil das lästige Zusetzen 

 von siedendem Wasser zu einer gesättigten. Salzlösung fortfiel. 



Bei dem Ermitteln des spezifischen Gewichtes zeigte sich dabei der inter- 

 essante Fall, daß eins der Stücke, ein kaum glänzender, knochenfarbiger 

 Bernstein (No. 9) nur ein Eigengewicht von O.991 besaß und demgemäß auf 

 dem Wasser schwamm. Bereits Atcke 2 ) erwähnt, daß nur der durchweg 

 feste und glänzende, undurchsichtige Stein schwerer als Wasser sei; der 

 andere sei leichter und scheinbar in Verwitterung begriffen. Auch Helm 3 ) 

 bringt einige Stückchen zur Kenntnis, deren spezifisches Gewicht unter 1 

 liegt, und an anderer Stelle, daß eine derartige Eigenschwere sich besonders 

 bei kreideweißem Bernstein zeigen könne 4 ). 



John 5 ) will bei einigen weißen Varietäten das spezifische Gewicht sogar 

 gleich 0,95 gefunden halten. 



In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Resultate zusammengestellt 

 und zwar derart, daß in jeder der drei gewählten Gruppen eine Anordnung 

 nach dem spezifischen Gewicht stattgefunden hat: in der zweiten Gruppe sind 

 flohmiger Stein und Bastard nicht weiter auseinander gehalten worden. 



i) Daums, P.: Loc. cit. II. pag. 110. 



2 ) AvcKE, J. Chi:.: Loc. cit. pag. 72, 73. 



3 ) Helm, Otto: Notizen über die ehem. und phys. Beschaffenheit d. Bernsteins. S.-A. 

 pag. 5. 



4 ) HELM, Otto: Mitteilungen über Bernstein. XV. Über den Succinit und die ihm ver- 

 wandten fossilen Harze. Schrift, der Naturf. Ges. zu Danzig. N. F. Bd. VII. Heft 4. 1891. 

 pag. 191. 



ö) Johx, J. F.: Loc. cit. Teil I. pag. 212. 



10 



